236 Gewerbliche Eigenſchaften der Waldprodukte. 
Holz von trockenem Standorte ſoll beſſer ſpalten, als ſolches von 
feuchtem und naſſem Boden; breitringiges Holz ſpaltet beſſer als ſchmal— 
ringiges, in der Saftzeit gefällt beſſer als außer dieſer. Harte Hölzer ſpalten 
im friſchen, weiche Hölzer im trockenen Zuſtande am beſten. Gefrorenes, 
grünes Holz ſpaltet ſehr ſchwer. Am leichteſten ſpaltet alles Holz in der 
Richtung der Markſtrahlen. Im Schwarzwalde beſteht die Meinung, daß 
das links gedrehte Holz ſich eben fo gut und grade wie das gradfaſrige Holz 
ſpalten laſſe. (9) 
8) Biegſamkeit 
nennt Nördlinger die Eigenſchaft des Holzes, ſich ſtauchen, ſtrecken, biegen 
zu laſſen, ohne Wiederherſtellung der früheren Form (ſ. Spannkraft). 
Die Grade dieſer Eigenſchaft wurden ermittelt: entweder aus dem 
Verbiegungsbetrag, bei gleicher Belaſtung aller zu unterſuchenden Holzitüde, 
oder aus der Gewichtgröße, welche nöthig war zur Herſtellung gleich großer 
Biegung (oder einer Biegung bis zum Brechen). 
Durch Erwärmung des Holzes im naſſen Zuſtande wird die Biegſamkeit 
in hohem Grade erhöht. Wird das ſo gebogene Holz in der gekrümmten 
Form erhalten und getrocknet, dann verharrt es ſpäter in dieſer Form auch 
bei Wiederanfeuchtung. Die bogenförmig gekrümmten Stockkrücken ſind ein 
bekanntes Beiſpiel. Es wäre von phyſiologiſchem Intereſſe, zu ermitteln, 
ob hierbei eine Dehnung der Holzfaſern auf der convexen, eine Contraktion 
auf der concaven Seite des Bogens eintritt, ob die Faſern dabei in ihrer 
gegenſeitigen Verbindung verharren, oder ob ſie ſich unter einander ver— 
ſchieben. 
9) Zähigkeit. 
Die Eigenſchaft kleinerer Zweige und Holzſplitter, ſich wie Baſt, Flachs—, 
Hanffaſer hin und her biegen, zerren, drehen zu laſſen, ohne zu brechen 
oder zu zerreißen, beruht hauptſächlich wohl auf der Weiträumigkeit der 
Holzfaſern, der zu Folge die Faſerwandung genügenden Raum findet, bei 
der Biegung nach dem Innenraume hin auszuweichen. Daher iſt das weit— 
räumige Wurzelholz zäher als das des Stammes, das Weichholz im Allge— 
meinen zäher als das Hartholz, das Zweigholz zäher als das Stammholz. 
Doch kommen hier häufig Abweichungen vor. So iſt das Pappelholz ſpröder 
als das nahe verwandte Weidenholz, das Erlen-, Linden-, Eichen-, Kiefern⸗ 
zweigholz ſpröder als das Stammholz derſelben Holzarten. Ueberhaupt fehlen 
uns hier noch die nöthigen wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen durchaus gleich— 
werthiger Holzſtücke verſchiedener Holzarten und Baumtheile, daher die in 
nachfolgender Tabelle angeführten, aus Anſichten der Holzarbeiter ſtammenden 
Verhältnißzahlen, die ſich auf die Zähigkeit des Stammholzes beziehen, von 
ſehr zweifelhaftem Werthe ſind. Jedenfalls wird man bei wiſſenſchaftlichen 
Unterſuchungen beſondere Verſuchsreihen für Stammholz, Zweigholz, Wurzel- 
holz herſtellen müſſen. 
Die Zähigkeit des Holzes kommt vorzugsweiſe bei der Verwendung 
deſſelben als Flecht- und Bindmaterial in Betracht. 
2 
